Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 139 
Kurven erst in Feldern von über 100 Gauss trennen (siehe Kurven 
für 6,), beweist, dass im untersten Teil die Kurven, von den kleinen 
Unregelmässigkeiten abgesehen, für alle Azimute zusammenfallen, 
dass also die Richtung aller Anfangsgeraden dieselbe wäre. Wollte 
man wie beim Pyrrhotin für die Richtung der leichten und die der 
schweren Magnetisierbarkeit zwei von Anfang an getrennte Geraden 
annehmen, so müssten die Kurven für 6, auch für kleinste H pro- 
zentual die gleichen Variationen aufweisen wie in mittleren H, was 
aber nicht der Fall ist. Berücksichtigt man ferner, dass in den 
schwachen Feldern kleine Unregelmässigkeiten in der Form durch 
die Selbstentmagnetisierung die kristallographischen Anisotropien 
verwischen oder gar verdecken können, wird man überhaupt davon 
abstehen müssen, für das Gebiet der schwachen Felder aus den vor- 
liegenden Beobachtungen genaue Schlüsse zu ziehen. 
Die Neigung dieser anfänglichen Geraden ist nicht für alle Platten 
die gleiche, doch scheinen —_ an 2 grossen Teil auf 
die Unterschiede in den Ent ten zurückgeführt 
werden zu können. Die verlängerte anfängliche Gerade in Fig. 8 
schneidet die Sättigungsgerade bei 275 Gauss; wollte man die Selbst- 
entmagnetisierung berücksichtigen, so wären in einem angenäherten 
Verfahren die 6,m-Kurven nach einer Geraden zurückzuscheren, die 
die Sättigungsgerade in diesem speziellen Fall bei 206 Gauss schneidet, 
so dass in dem durch die Scherung gewonnenen neuen Koordinaten- 
system die anfängliche Gerade die letztere noch bei 69 Gauss schneiden 
würde. Für die Platte VII, (siehe Fig. 13) bekommt man durch die 
entsprechende Transformation ebenfalls gerade 69 Gauss (aus 206 und 
137), was die Vermutung nahelegt, dass die Differenzen der Neigungen 
in andern Platten, für welche die dazu nötigen Beobachtungen und 
Rechnungen nicht vollständig durchgeführt worden waren, auf die 
gleiche Art, wenn auch nicht mit so genauer Übereinstimmung, wie 
sie hier zufällig vorkommt, erklärt werden können. Bedenkt man 
weiter, dass die Entmagnetisierung nur nach einer Näherungsformel 
berechnet wurde, und zwar mit Grössen, deren Genauigkeit eine 
ziemlich beschränkte ist, so gelangt man zu der Annahme, dass in 
allen Platten die Abweichung der anfänglichen Geraden von der 
6-Achse nach Elimination der Selbstentmagnetisierung eine sehr 
geringe, vielleicht kaum von Null verschiedene wäre. 
Bei den unregelmässigeren Stücken verlaufen die zwei Kurven 
für die 4-zähligen Achsen und ebenso die für die 2-zähligen Achsen 
nicht genau gleich, und zwar findet für entsprechende Kurven in der 
Gegend der Inversion ihres Unterschiedes ein Schnitt statt. 
“ 
